127 
Bulletin  pliysico  - mathématique 
12» 
tige  Beschaffenheit,  die  neuen  Kristalle  setzen  sich  in  ihr 
schnell  zu  Boden  und  durch  Abgiessen  der  iiberslehenden 
Flüssigkeit,  rasches  Filtriren  des  Bodensatzes  und  Pressen 
oder  Reiben  zwischen  Fliesspapier  kann  inan  diese  Kristalle 
fast  vollständig  von  anhängender  Mutterlauge  trennen.  Bei 
ihrer  Darstellung  kann  man  die  Bildung  der  Nadeln  ganz 
oder  wenigstens  grossentheils  vermeiden,  wenn  man  eine 
grössere  Menge  Wasser,  z.  B eben  so  viel  als  schwefel- 
saures Natron  an  wendet;  in  einer  solchen  Lösung  geht  ge- 
wöhnlich mit  dem  feinvertheilten  Gypse  bis  zum  Kochen 
keine  sichtbare  Veränderung  vor,  beim  Kochen  aber  ver- 
wandelt er  sich  bald  vollständig  in  die  erwähnten  Kristalle, 
welche  jedoch  gewöhnlich  bedeutend  kleiner  sind  als  die 
aus  den  Nadeln  allmälig  sich  bildenden. 
Dieselben  Resultate  erhält  man,  wenn  man  statt  neutraler 
Lösungen  saure  anwendet,  und  selbst  bei  grossem  Ueber- 
schusse  von  Säure  erhält  man  nur  neutrale  Produkte.  Wenn 
man  z.  B.  in  einem  Gemische  von  1 Th.  käuflicher  englischer 
Schwefelsäure  mit  2 Th.  Wasser  so  viel  schwefelsaures  Na- 
tron auflöst,  als  es  bei  der  gewönlichen  Temperatur  aufneh- 
men kann,  so  erhält  man  eine  Flüssigkeit,  welche  den  fein- 
vertheilten Gyps  bei  ungefähr  -f-80°  C.  vollständig  in  das 
nadelformige  Doppelsalz  umwandelt,  und  welche  man  zu- 
weilen sogar  eine  geraume  Zeit  bei  der  Siedhitze  erhalten 
kann,,  ohne  dass  eine  Umwandlung  der  Nadeln  statt  findet. 
Verdünnt  man  aber  diese  Flüssigkeit,  während  des  Kochens 
unter  Umrühren  durch  Einspritzen  von  Wasser  aus  einer 
Spritzflasche,  so  wandeln  sich  bald  die  Nadeln  vollständig  in 
die  anderen  Kristalle  um,  und  man  kann  sich  auf  diese  Weise 
beliebig  die  eine  oder  die  andere  Verbindung  verschaffen. 
Da  nun°die  Mutterlauge  von  beiden  bei  der  gewöhnlichen  Tem- 
peratur nicht  kristallisirt,  so  ist  eine  solche  saure  Flüssig- 
keit zur  Darstellung  der  Präparate  deshalb  viel  geeigneter 
als  eine  neutrale,  weil  sie  eine  viel  vollständigere  Trennung 
der  Kristalle  von  der  Mutterlauge  als  diese  zulässt. 
Die  auf  diese  Weise  zu  erhaltenden  Nadeln  einer  Analyse 
zu  unterwerfen,  habe  ich  für  überflüssig  gehalten,  weil  ich 
ihre  Bildung  aus  derselben  Flüssigkeit,  welche  die  Verbin- 
dung 2 Na  S -+-  Ca  S -+-  2 Aqu.  geliefert  hatte,  im  Vereine 
mit  der  Uebereinstimmung  des  übrigen  Verhaltens  als  hin- 
reichenden Beweis  für  eine  gleiche  Zusammensetzung  ansehe. 
Die  rhomboederartigen  Kristalle  haben  sich  bei  der  Ana- 
lyse als  Glauberit  erwiesen;  sie  sind  wasserfrei  und  erleiden 
beim  Glühen  keinen  Gewichtsverlust.  2,500  Grm.  wurden 
mit  Wasser  übergossen  und  nachdem  die  Zersetzung  voll- 
ständig erfolgt  war,  die  von  dem  ausgeschiedenem  Gypse 
abfiltnrte  Flüssigkeit  zur  Trockne  verdampft.  Der  geglühte 
Rückstand  betrug  1,350  Grm.  oder  54,0  p.  C.;  er  bestand  aus 
schwefelsaurem  Natron  mit  einer  geringen  Beimengung  von 
Gyps,  welche  beim  Wiederauflösen  in  wenig  Wasser  grossen- 
theils zurückblieb  und  0,040  Grm.  oder  1,6  p.  C.  betrug. 
Die  Lösung  gab  beim  Fällen  mit  oxalsaurem  Ammoniak  noch 
einen  Niederschlag,  welcher  0.016  Grm.  oder  0,64  p.  C.  Gyps 
entsprach  und  nach  Abzug  dieser  beiden  Mengen  erhält  man 
für  die  Menge  des  schwefelsauren  Natrons  51,/ 6 p.  L.  Die 
Rechnung  nach  der  Formel  Na  S-t-Ca  S verlangt  a 1,09  p.  C. 
und  es  kann  also  über  die  Zusammensetzung  des  Doppel- 
salzes nach  dieser  Formel  kein  Zweifel  obwalten. 
Da  der  in  der  Natur  vorkommende  Glauberit  dem  hemi- 
prismatisehen  Systeme  angehört,  so  sind  auch  die  künstlichen 
mikroscopischen  Kristalle  zweifelsohne  nicht  Rohmboëder, 
wie  es  unter  dem  Mikroscope  scheint,  sondern  verkürzte 
Prismen.  Ich  erhielt  sie  höchstens  von  l/so  Linie,  oft  aber 
auch  kaum  von  '/500  Linie  Durchmesser. 
Das  Verhalten  des  Wassers  zum  Glauberit  ist  ein  anderes 
je  nachdem  derselbe  geglüht  worden  ist  oder  nicht,  und 
zwar  findet  dies  auf  ganz  gleiche  Weise  sowohl  beim  künst- 
lichen als  auch  beim  natürlichen  von  Vill  arubia  statt.  Das 
nichtgeglühte  Doppelsalz  ist  durchsichtig;  unter  dem  Mikro- 
scope mit  Wasser  zusammengebracht  sieht  man  dasselbe  un- 
gefähr eben  so  sich  allmälig  auflösen  und  dabei  gleichzeitig 
Kristalle  von  schwefelsaurem  Kalke  sich  abscheiden,  wie  ich 
dies  bei  dem  anderen  Doppelsalze  oben  beschrieben  habe. 
Zuerst  erscheinen  die  Kristalle  wie  angefressen,  sehr  bald 
aber  entstehen  in  ihrer  Nähe,  sowohl  auf  ihnen  äufsitzend 
als  auch  um  sie  herum,  kleine  Gypskristalle,  welche  schnell 
wachsen  und  sich  theils  dicht  neben  den  verschwindenden 
Kristallen  des  Doppelsalzes  zu  sternförmigen  oder  bündelför- 
migen Aggregaten,  theils  in  einiger  Entfernung  von  ihnen  zu 
einzelnen  Individuen  ausbilden,  von  denen  letztere  nament- 
lich zuweilen  eine  den  Durchmesser  der  künstlichen  Glau- 
beritkristalle um  mehr  als  das  Doppelte  übersteigende  Länge 
erreichen.  Hat  man  dabei  eine  zur  Auflösung  des  schwefel- 
sauren  Natrons  nicht  hinreichende  Menge  Wassers  genommen, 
oder  liegen  viele  Kristalle  nebeneinander,  so  verschwinden 
sie  oft  nicht  vollkommen,  und  es  bleiben  zwischen  den  Gyps- 
kristallen  abgerundete,  aber  immer  noch  durchsichtige  Reste 
von  ihnen  zurück;  durch  Bewegen  der  Flüssigkeit  oder  Zusatz 
von  etwas  mehr  Wasser  verschwinden  aber  auch  diese 
schnell  und  vollständig. 
Anders  verhält  sich  das  geglühte  Doppelsalz,  welches  schon 
im  trocknen  oder  mit  Alcohol  befeuchteten  Zustande  sich  durch 
seine  Undurchsichtigkeit  und  durch  die  rauhe  Oberfläche  der 
Kristalle  von  dem  ungegliihten  wesentlich  unterscheidet;  auch 
die  Cohäsion  der  Kristalle  ist  durch  das  Glühen  bedeutend 
vermindert  worden,  indem  sie  nach  demselben  sich  weit 
leichter  zwischen  zwei  Glasplatten  zerreiben  lassen  als  vor- 
her, und  es  hat  daher  durch  das  Glühen  eine  Veränderung 
im  Aggregatzustande  der  Kristalle  slattgefunden.  Beim  Ue- 
bergiessen  mit  Wasser  behalten  die  geglühten  Kristalle  ent- 
weder ihre  Form  ganz  oder  theil weise  bei,  oder  sie  zerfallen 
ganz  oder  theilweise  zu  einem  feinen,  nur  eine  undeutliche 
kristallinische  Struktur  zeigenden  Pulver.  Hier  wird  ohne 
Zweifel  nur  das  schwefelsaure  Natron  gelöst,  während  der 
schwefelsaure  Kalk  skeletlartig  ungelöst  zurückbleibt;  auch 
von  ihm  löst  sich  zwar  eine  kleine  Menge  auf,  welche 
sich  beim  Verdampfen  als  wasserhaltige  Kristalle  wieder  ab- 
selzt,  allein  sie  ist  verhältnissmässig  sehr  gering  und  die  ge- 
bildeten Gypskristalle  sind  ungleich  kleiner  als  die  aus  dem 
wasserhaltigen  Doppelsalze  entstehenden. 
Dieses  Verhalten  berechtigt  uns  zu  zwei  Schlüssen;  erstens: 
dass  der  Glauberit  von  Villarubia  auf  nassem  Wege  gebildet 
sein  muss,  und  zweitens:  dass  der  geglühte  Glauberit  kein 
Doppelsalz  mehr  ist,  oder  mit  anderen  Worten,  dass  seine 
beiden  Bestandtheile  nicht  mehr  chemisch  mit  einander  ver- 
bunden, sondern  nur  noch  mechanisch  nebeneinander  gelagert 
sind.  Letzteres  findet  auch  auf  das  zuerst  beschriebene  Dop- 
pelsalz seine  Anwendung,  welches  nach  dem  Glühen  dieselbe 
Verschiedenheit  beim  Behandeln  mit  Wasser  zeigt,  wie  der 
Glauberit. 
Émis  le  11  juillet  1857. 
